( 1514) 
constaté en mesurant le fil ou le ruban, tendu au-dessus d’une échelle gra- 
duée, comme dans les expériences déjà décrites. 
» 1. Palladium, platine et hydrogénium. — On fit fondre le palladium 
avec le platine, métal appartenant au même groupe, et l’on obtint un 
alliage composé (d’après l'analyse) de 76,03 parties du premier et de 23,97 
parties du second. Cet alliage était très-malléable et très-ductile. Sa densité 
était de 12,64. Comme le palladium pur, ilabsorba avec avidité hydrogène 
dégagé à sa surface dans la liqueur acide du voltamètre. 
» Un fil de 601%, 845 atteignit la longueur de 618", 288 après avoir 
absorbé 701,9 de gaz hydrogène mesuré à la température de zéro C., 
et sous la pression barométrique de 0",56. Ces nombres indiquent un 
allongement linéaire de 16%%,443 ou de 2,732 pour 100 et une expansion 
cubique de 8,423 pour 100. Le produit peut se représenter ainsi : 
En volume, 
a au 
Métaux fixes... ... 100,000 ou 92,225 
Hydrogénium......,. 42 3 7:775 
: 108,423 « 100,000 
» Les éléments pour le calcul de la densité de l’hydrogénium sont les 
suivants, en supposant, comme précédemment, que les métaux s'unissent 
sans condensation : 
Poids primitif du. fil... ....::... r.o 48708 
Volume primitif du fil....... er 0,937 
Volume de l’hydrogène extrait ....... 264,5 
Poids de l’hydrogène extrait (calculé)... of°,0237 
» Le volume de l'hydrogénium sera au volume du fil (0%,333) comme 100 
est à 8,423, c'est-à-dire 0%,03141. Enfin, en divisant le poids de l'hydro- 
génium par son volume, 0,0237 par 0,03141, on a la densité de l’hydrogé- 
nium, égale à 0,7545. 
» En chassant à la chaleur rouge tout l'hydrogène du fil, celui-cirevint, 
aussi exactement qu'on put le mesurer, à ses premières dimensions. Le 
platine en présence parait soutenir le palladium de telle façon qu'aucun 
retrait du métal ne puisse avoir lieu. Cet alliage indique donc la véritable 
augmentation de volume causée par l'acquisition de l’hydrogénium, sans 
montrer la singulière complication du retrait du métal fixe. Il est donc évi- 
dent maintenant que le retrait du palladium pur doit avoir lieu dès la pre- 
mière entrée de l’hydrogène dans le métal. L’allongement du fil dù à l'hy- 
